- 440 — 



30 di Sb CI3 . Non può nascere il dubbio che per concentrazioni corrispon- 

 denti alla parte centrale del diagramma, si possa avere una lacuna nella 

 miscibilità, poiché in tal caso si dovrebbe avere, alla fine della cristallizza- 

 zione, un arresto di temperatura (che specialmente per tali concentrazioni 

 dovrebbe essere ben netto) in corrispondenza della formazione dell'equilibrio 

 invariante. 



Il diagramma di stato corrisponde quindi al tipo III di Roozeboom. 

 La minima temperatura a cui possono coesistere la fase solida e la fase 

 liquida è di 54°. 



Sistema Sb Brs — Sb I3 . 



Analogo a quello presentato dal sistema precedente, è il comportamento 

 del sistema formato dall' Sb Br^ coli' Sb I3 . Anche qui si ha formazione di 

 cristalli misti in tutti i rapporti, come si vede dai dati riportati nella ta- 

 bella II e rappresentati graficamente nel diagramma della tìg. 2. 



L' intervallo di cristallizzazione è anche in questo caso breve, il minimo 

 della curva si ha alla concentrazione dell' 85 "/o circa di SbBrg ed alla tem- 

 peratura di 84°. Le soprafiisioni sono in questo caso meno frequenti, e fa- 

 cilmente ovviabili; l'aspetto delle masse solidificate è cristallino, il colore 

 rosso, che aumenta d' intensità col crescere del tenore in trijoduro contenu- 

 tovi. Le masse solide lasciate all'aria si alterano. 



Sistema Sb CI3 — Sb I3 . 



Alcune delle miscele appartenenti a questo sistema e precisamente quelle 

 comprese fra le concentrazioni 100 e 50 "/o di SbCls presentano, durante 

 il raffreddamento, dapprima un rallentamento nella velocità con cui questo 

 si effettua, poi un arresto eutectico, quelle comprese fra il 50 e il 100 di 

 Sb I3 presentano solo un rallentamento in corrispondenza all' inizio della cri- 

 stallizzazione. 



I dati ottenuti sono riportati nella tabella III e rappresentati come il 

 solito nella fig. 8 e dimostrano che 1' Sb I3 e 1' Sb CI3 formano cristalli misti 

 con lacuna. Come si vede anche dall'esame delle durate eutettiche, da mi- 

 scele aventi concentrazioni comprese tra 55 "/o e 100 di Sblj si separano 

 soluzioni solide di Sb CI3 ed Sbis, nell' intervallo compreso tra 55 e 18% 

 di Sbl3 cristallizzano dapprima soluzioni solide di SbCU in Sbig, le quali 

 coll'abbassarsi della temperatura s'impoveriscono gradatamente di SbCla, 

 dimodoché alla temperatura eutectica ne sono alTatto prive, e s' inizia la 

 cristallizzazione dell' Sb CI3 puro, contemporaneamente a quella dell' Sb I3 

 rimasto nella fase liquida. Da miscele comprese fra 82 e 100 di SbC]3 si 

 ha la cristallizzazione iniziale di questo componente fino alla temperatura 



